U6 . ^ MiN 



Pour calculer d'après cela le poids du cuivre donné par l'essai, 

 il faut, lorsqu'on n'a pas mis de plomb , ajouter au poids du 

 bouton de cuivre afBné , un dixième de la perte qui a eu lieu 

 dans l'opération : mais lorsqu'on a fait usage du plomb , il faut 

 en outre compter une perte en cuivre de i livre pour chaque 

 dixième de plomb ajouté. Ainsi pour un culot qui est de Z|8 li- 

 vres fictives après sa purification, mais qui provient d'une 

 quantité de cuivre brut de 68 livres, et a éprouvé une perte 

 de 20 livres, on aura à ajouter le dixième de celte perte, 

 c'est-à-dire 2 livres; ce sera donc 5o livres pour le poids du 

 résultat de l'essai. Mais si l'on a employé 1 , 2 ou 3 dixièmes de 

 plomb, il faudra compter en sus, 1,2 ou 3 livres, c'est-à- 

 dire, admettre qu'il y avoit en cuivre pur 5i , 62 ou 53 livres 

 dans celui qui a été essayé. 



Au reste , l'essai des minerais de cuivre, et surtout la purifi- 

 cation du culot par la voie sèche, laisse toujoui's quelque in- 

 certitude, et les essayeurs les plus exercés ont de la peine à 

 obtenir d'un même minerai, et par des essais répétés, des 

 produits qui soient parfaitement d'accord entre eux. 



L'essai des minerais de cuivre parla voie humide est fondé sur 

 la propriété que possède son oxide de se dissoudre dans l'ammo- 

 niaque avec facilité. Les minerais sulfureux doivent être grillés 

 complètement , et ce n'est que dans cet état qu'ils pourront être 

 traités comme les autres par l'acide nitrique. Précipitant en- 

 suite par l'ammoniaque en excès, cet alcali dissoudra Toxide 

 de cuivre et laissera celui de fer; saturant alors la disso- 

 lution alcaline filtrée par un acide, on pourra en précipiter 

 le cuivre à Pétat métallique , par le moyen d'une lame de fer 

 bien décapée. Dans le cas où Pon se seroit assuré que le minerai 

 ne contient aucun autre métal précipitable par le fer que le 

 cuivre, Popération seroit plus simple encore, car il seroit 

 inutile de dissoudre l'oxide de cuivre dans l'ammoniaque , et 

 l'on pourroit précipiter ce métal immédiatement de la pre- 

 mière dissolution. 



Essais de plnmh. 



§ VIT. Lorsqu'il s'agit de faire Pessai du minerai de plomb car- 

 bonate, ou des oxidt's de plomb (|uelconques , ilsullil démê- 

 ler Cfux-ci avec un peu de poussière de charbon, de culo- 



